— 110 — 
del calore. Una laminella di sfaldatura di heulandile fa riscaldata a 340" senza cor- 
rente d'aria. Per il peso specifico delia laminella si ebbero i seguenti valori: 
I.a laminella era lunga 2 'A mm. larga 'A mm. e lo spessore era di Vs mm. La 
determinazione del peso specifico fu eseguita col metodo della sospensione, mediante 
il tetrabromuro di acetilene diluito col toluolo. Tenni conto, naturalmente, di quanto 
ha osservalo Friedel nella determinazione del peso specifico dell' analcime parzial- 
mente disidratato per ottenere valori il più possibile esatti. 
Anche negli idrogeli si ha aumento del peso specifico prolungando il riscal- 
damento ad una data temperatura, come risulta dalle ricerche del van Bemmelen . 
C ò che si è detto serve ancora a spiegare come mai se la temperatura alla 
quale si è eseguita la disidratazione parziale è piuttosto elevata, l'acqua riassorbita 
si trovi in condizioni diverse che nel minerale naturale che non ha subilo alcun 
trattamento, e come le differenze dallo stalo primitivo crescano rapidamente conia 
temperatura. Il riscaldamento a temperatura relativamente alla modifica, infatli, non 
soltanto il potere assorbente delle pareli delle micelle, ma determina anche una dimi- 
nuzione di volume. Il riassorbimento è ancora possibile, ma, anche ritornando al 
peso primitivo, il minerale non riavrà più esaltamente il suo volume originario, data 
la non perfetta elasticità delle pareti. Questa contrazione ci dà anche ragione del 
fatto che la heulandile che ha ripreso la sua acqua viene attaccata dall'acido clori- 
drico con velocità minore della heulandile naturale. Ciò accade perchè nella prima le 
particelle costituenti sono più avvicinate ed oppongono una maggiore resistenza alla 
loro separazione. 
A variazioni di volume va pure, probabilmente, ascritta l'influenza che esercita 
il modo col quale si toglie alla heulandile una data quantità di acqua sulle varia- 
zioni delle proprietà ottiche. 
L'analogia tra le proprietà della heulandile e delle zeoliti in genere e quelle 
degli idrogeli non si limita a quanto finora si è detto. Friedel ha scoperto che 
all'acqua delle zeoliti possono essere sostituite le sostanze le più diverse, e Rinne 
ha preparato la cabasile con solfuro di carbonio, anidride carbonica, alcool ecc. di 
« cristallizzazione ». Altreltanto accade negli idrogeli, come risulta già dalle antiche 
esperienze di Graham, confermate dal van Bemmelen. Un'altra sostanza che è 
da ritenersi come un idrogelo naturale, il tabascir, ha la proprietà di assorbire for- 
temente delle sostanze dalle loro soluzioni, ed appunto di questa proprietà si è ser- 
vilo F. Cohn per preparare artificialmente col tabascir l'opale, l'idrofaiie, l'agata, ecc. 
Friedel ha osservato per il primo che alcune zeoliti hanno la proprietà di as- 
sorbire, quando sono state parzialmerite disidratate, dell'aria in quantità, talvolta, 
considerevoli. Allrellaiito accade nel tabascir, secondo Cohn, e nella silice gelati- 
nosa, nella quale il fenomeno fu studiato profondamente dal van Bemmelen. Anche 
nella heulandile ed in tulle le altre zeoliti da me studiate si osserva l'assorbimento 
dell'aria, così poco notevole, per altro, da non influire in modo troppo sensibile 
Dopo 1 ora di riscaldamento 
2 Vs ore » 
5 vi » » 
13 » » 
2.225 
2.220 
2.242 
2.255 
